336 Aclitzehnter Abschnitt. Fasern. 



Die Festigkeit der rohen Jute wurde von Pfuhl'] bestimmt und 

 es wurde hierbei gefunden, dass die grüsste Reisslänge (für die Ein- 

 spannlänge = 0) 34,5 km beträgt (polnischer Hanf ergab 52 km). Geringe 

 Sorten von Jute haben aber oft beträchtlich geringere Reisslängen. Be- 

 rechnet man für eine Einspannlänge von 1 mm , so kommt die Jute 

 an Festigkeit dem Flachs und der Baumwolle nahe, wird aber vom Hanf 

 weit übertroffen. 



Mikrochemisches Verhalten der Jute. Ueber die chemische 

 Beschaffenheit der Jute ist bereits früher (p. 42 und 186) das Wichtigste 

 mitgetheilt worden. In Bezug auf die mikroskopisch-chemische Unter- 

 suchung ist zunächst auf die wichtige Eigenschaft, nämlich auf die von mir 

 zuerst (1869) constatirte starke Verholzung der Jutefaser hinzuweisen 2). 

 Durch die Verholzung erklären sich eine Reihe von Eigenschaften der Jute. 

 Man ist durch die entsprechenden Reagentien im Stande, die Jute (im unge- 

 bleichten Zustande und in diesem findet sie ja ihre Hauptverwendung) mit 

 Sicherheit von Baumwolle, Flachs und Hanf zu unterscheiden, denn die 

 Baumwollenfaser ist gänzlich unverholzt, die Flachsfaser unverholzt oder 

 — in den geringsten Sorten — nur spurenweise, die Hanffaser aber ent- 

 weder unverholzt oder nur in geringem Grade verholzt. Während bei-' 

 spielsweise selbst ganz geringe Sorten von Hanf oder Flachs durch 

 schwefelsaures Anilin fast gar nicht oder nur schwach gelblich gefärbt 

 werden, nehmen alle Jutesorten, selbst die besten, weissesten, mit dem 

 genannten Reagens behandelt, alsbald eine intensiv goldgelbe bis orange- 

 gelbe Farbe an. 



Alle Jutesorten werden durch Jodlösung goldgelb gefärbt. Auf Zu- 

 satz von Schwefelsäure wird die Färbung dunkler gelb, bis braun. An 

 einzelnen Stellen, besonders an den Enden, färbt sich die Faser etwas 

 bläulich grün. Wird die Jute mit verdünnter Chromsäure oder mit 

 Kalilauge vorbehandelt, so nimmt sie durch Jod und Schwefelsäure eine 

 schöne blaue Farbe an. Kupferoxydammoniak färbt die unveränderte 

 Jutefaser bläulich und bringt sie zur schwachen Quellung. Wird hin- 

 gegen die Faser so behandelt, dass sie durch Jod und Schwefelsäure 

 gebläut werden würde, so wird sie durch Kupferoxydammoniak nach 

 starker Aufquellung ohne Rückstand in Lösuni 



^) 1. c, I, p. 83. Derselbe Autor behandelt auch die Festigkeit der Jutegarne 

 (1. C, p. 8Ö). 



2) Ich hatte schon früher (ISSe in Karsten's Bot. Unters. Berlin) das schwe- 

 felsaure Anilin als Reagens auf Holzsubstanz in die Pflanzenanatomie eingeführt und 

 mit Zuhülfenahme dieses Reagens constatirte ich die starke Verholzung der Jutefaser. 

 Später, als ich im Phloroglucin ein noch feineres Reagens auf Holzsubstanz auf- 

 fand, ergab sich neuerdings, dass die Jutefaser stark verholzt ist. 



